720 ACADEMIE DES SCIENCES. 



donc affirmer déjà, l)i(;n qu'il reste encore quelques points ;i fixer pour présenter une 

 analyse complète, que l'arsenic se trouve, dans cette solution, à l'état vraiment raétal- 

 loïdique et sous la forme colloïdale. 



Il reste eneorc à rechercher si la présence du phosphore est nécessaire 

 pour que cette i Modification de l'arsenic reste sohible dans les alcalis el quel 

 est le niiiiimiim nécessaire de ce métalloïde pour obtenir la solution. 



CHIMIE ANALYTIQUE. — Sur quelques causes d'erreur dans le dosage du phos- 

 phore des fers. J'onles et aciers. JNote de M. G. Chesneau, présentée par 

 M. A. Carnot. 



Dans ses études elassicjues sur les méthodes d'analyse des fers, fontes 

 et aciers (189"),), M. Carnot a signalé certaines causes d'erreur pou- 

 vant intervenir dans le dosage du phosphore sous la forme habituelle de 

 phosphomolybdate d'ammoniaque, et précisé les conditions pour y remé- 

 dier dans sa méthode par double précipilalion. généralement adoptée dans 

 les laboratoires sidérurgiques. Les divergences (pic j'ai parfois constatées 

 entre les résultats de cette méthode et ceux obtenus par d'autres marches, 

 m'ont amené à reprendre l'étude systématique des différents facteurs pou- 

 vant influer sur l'exactilude de ce dosage. Me réservant de publier ailleurs 

 le détail de ces rechercbes, je me bornerai dans la présente Note à en résu- 

 mer les principaux résultats, et à indiquer brièvement les conditions, non 

 encore signalées à ma connaissance, susceptibles de fausser ce dosage soit 

 par précipitation incomplète, soit au contraire par surcharges anormales en 

 impuretés. 



1" Influence des concentrations respectives du fer el de l'acide molylidique. 

 — Le volume de 5o'™' de réactif tnolybdique (à 75» de molybdate d'auimo- 

 niaquepar litre), donné dans la méthode précitée comme convenant jusqu'à 

 5s.de métal, est suffisant pour des prises d'essai de i» à 2^, mais doit être 

 augmenté proportionnellement pour des poids plus forts. 



C'est ainsi qu'avec ce volume de réactif, un acier donnant o,o43 de phosphore 

 pour 100 en parlant de is, n'a plus fourni qu'un précipité insignifiant avec une prise 

 d'essai de 5set, avec ce dernier poids, 100''"' de réactif ont fourni un précipité de phos- 

 phomolybdate ne correspondant qu'à une teneur de o,o3 pour 100; is du même mêlai 

 n'a donné aucun précipité avec 10''"' de réactif molybdique, et o,o38 pour 100 de 

 phosphore avec 20™'; la pi-écipitaiion du phosphore n'est en définitive complète qu'à 

 partir de 3o'^"'" de réactif par gramme de métal, ce (pii conduit à employer lào""' pour 

 les prises d'essai de 5i-', usitées dans le cas de métal très peu phosphoreux. 



